vom 24. Februar 1876. 129 



keine Veränderung in der Intensität oder Phasenänderung des re- 

 flectii-ten Lichtes mehr hervorbringen darf. Dieser Umstand ist 

 für die Wahl des photometrisehen Apparates massgebend, von wel- 

 chen derjenige der beste ist, welcher möglichst wenig Licht fort- 

 nimmt. Das Spectrometer mit Doppelspalt entspricht bis jetzt 

 allein jener Anforderung. Dieser Apparat aber giebt nur dann 

 gute Resultate, wenn die zu vergleichenden Spectralfelder scharf 

 aneinander grenzen. Um den durch Reflection entstehenden Licht- 

 verlust zu eliminiren und den durch die Absorption bewirkten al- 

 lein zu erhalten, wende ich zwei Schichten von verschiedener Dicke 

 an, welche gleiche Lichtmengen reflectiren. Die scharfe Trennungs- 

 linie erreiche ich dadurch, dass ich die beiden Schichten selbst 

 scharf aneinander stossen lasse. Dies habe ich beim Silber durch 

 zwei ganz verschiedene Methoden bewirkt. 



Nach dem einen Verfahren wird ein frisch hergestellter Glas- 

 silberspiegel durch eine Glasplatte mit geradliniger scharfer Kante 

 zur Hälfte bedeckt und die unbedeckte Hälfte durch Hinzufügen 

 neuer Versilberungsflüssigkeit verstärkt. Diese Methode erfordert 

 eine genaue Kenntniss der Eigenschaften alkalischer Silberlösungen, 

 deren Beschreibung hier zu weit vom Thema abführen würde; die 

 andere Methode verlangt jene Kenntniss nicht und kann mit jeder 

 guten Silberschicht ausgeführt werden. 



Den trockenen, polirten Spiegel bedecke ich zur Hälfte durch 

 eine ebene Glasplatte mit geradliniger Begrenzung und bringe dann 

 die unbedeckte Silberfläche mit Joddämpfen in passender Weise in 

 Berührung. In einigen Minuten ist eine scharf begrenzte dünne 

 Jodsilberschicht auf der Hälfte des Silberspiegels gebildet. Ihre 

 Stärke wird nach der Farbe des reflectirten Lichtes beurtheilt; 

 dieselbe kann zwischen Goldgelb und Stahlblau erster Ordnung 

 variiren; dünnere Jodsilberschichten zu erzeugen als solche, die 

 Goldgelb ei-ster Ordnung, und dickere als solche, die Stahlblau 

 zeigen, ist nicht zweckmässig. — Nach der Jodirung bleibt die 

 Platte 12 bis 24 Stunden im Dunkeln liegen und wird dann in 

 eine concentrirte Lösung von Rhodankalium oder statt dessen auch 

 in eine Losung von unterschwefligsaurem Natron (1) in Wasser (5) 

 getaucht; eine jede dieser Flüssigkeiten löst die dünne Jodsilber- 

 schicht fast momentan auf. Der mit Wasser gut gespülte und ge- 

 trocknete Silberspiegel lässt, bei reflectirtera Lichte betrachtet, in 

 der Regel durch Nichts erkennen, dass er aus zwei verschieden 



